62 
П. А. ЗЕМЯТЧЕНСКІЙ. 
Въ этомъ отношеніи нельзя не отмѣтить аналогичнаго явленія при кристаллизаціи 
каліевыхъ квасцовъ въ присутствіи буры 1 ). Концентрированный растворъ квасцовъ и 
буры, выдѣлявшій кубическіе кристаллы квасцовъ, при нагрѣваніи (40 — 45° С) нерѣдко 
мутнѣлъ, выдѣляя аморфный (скрыто-кристаллическій?) осадокъ. 
Кристаллиза- Взято 25 к. с. раствора NaC10 3 (въ нихъ содержится около 17,5 гр. соли); приба- 
Ц1 сутствіи И влено 4 гр. кристаллическаго NiS0 4 .7H 2 0. Раствореніе полное (t° 17 — 18° С) съ образо- 
NiS() 4 .7H 2 0. йШ [ тъ Растворъ оставленъ на сутки при 16 — 17° С. По истеченіи сутокъ выдели- 
лось довольно большое количество кристалликовъ (отъ 0,5 до 1 мм.) NaC10 3 . Кристаллы 
пмѣли или тетраэдрическій видъ, представляя господствующая Формы {Ш} въ комбинаціи 
{110} и {100} или, вслѣдствіе сильнаго развитія граней {ПО}, образовали неправильный 
Формы, разобраться въ которыхъ безъ измѣренія угловъ представляется дѣломъ весьма 
труднымъ. 
Другіе 25 к. с. раствора NaC10 3 , въ которыхъ также было растворено 4 гр. 
MS0 4 .7H 2 0, кристаллизовались при t° 32 — 35° С. 
Изъ этого раствора черезъ сутки выдѣлилась мелкокристаллическая корка ярко(тра- 
вяно)-зеленаго цвѣта. Въ этой кристаллической массѣ находилось нѣсколько довольно боль- 
іпихъ кристалловъ NaC10 o ; они имѣли кубическій габитусъ и несли подчиненные гранп 
{1Т1}. 
Зеленое вещество состояло изъ мелкихъ изуродованныхъ кристаллическихъ зеренъ. 
Изрѣдка попадались прямолинейный очертанія; при этомъ наблюдалось косое угасаніе. 
Дѣйствіе на поляризованный свѣтъ довольно сильное. 
При охлажденіи раствора до обыкновенной температуры (17 — 18° С) быстро обра- 
зуется кристаллическій осадокъ только одного NaC10 3 . Подъмикроскопомъ онъ оказывается 
состоящпмъ частью изъ тетраэдрическихъ, частью изъ кубическихъ кристалловъ со всевоз- 
можными переходами другъ въ друга. Возникаетъ вопросъ, будутъ ли означенные тппы 
кристалловъ одновременными образованіями или же они соотвѣтствуютъ опредѣленнымъ 
стадіямъ охлажденія, следовательно, и времени. Для рѣшенія этого вопроса тотъ же ра- 
створъ оставленъ вторично кристаллизоваться при t° 34 — 40° С. 
Черезъ сутки снова выдѣлились одновременно два вещества: безцвѣтные кристаллы 
NaClOg и травяно-зеленые — никкелевой соли. Кристаллы NaC10 3 пмѣли кубическій габи- 
тусъ и представляли или простыя Формы {100} или комбинаціонныя: {100}, {11 0} п { 1 1 1 }. 
Грани {ПО} иногда развиты весьма значительно, грани же {111} весьма слабо. При охла- 
жденіи раствора стали быстро выпадать кристаллики NaC10 3 . Въ теченіе первыхъ пяти 
минутъ выпали кристаллы кубическаго габитуса. Они большею частью представляли ком- 
бииаціи {100} и {111}, причемъ грани {11 1} присутствуют^ не въ полномъ числѣ и обыкно- 
венно слабо развиты. 
Въ послѣдующія пять мпнутъ выдѣлились кристаллы NaClOg, въ общемъ весьма 
1) Этюды по кріісталлогенезису. I. Зап. Иып. Ак. Н. VIII серія, т. XXIV, № 8, 1909, стр. 28. 
